808 ANALYSE DES SUBSTANCES MINÉRALES 



Elle est telle que 1 centimètre cube répond à : 



2 ra -,183 X %t = 2 ra fe',00 de vanadium. 



Recherche du vanadium dans les argiles, les bauxites 

 les minerais de fer, etc. 



On prend 20 ou 30 grammes de la matière en poudre ; on 

 la traite (après légère calcination, s'il s'agit d'une argile qui 

 devient ainsi plus aisément attaquable) par l'acide azotique et 

 un peu d'acide sulfurique dans un grand creuset de porcelaine ; 

 on chauffe lentement et sur le pourtour jusqu'à production de 

 vapeurs sulfnriques. On ajoute alors 10 à 15 grammes de car- 

 bonate de sodium, 2 à 3 grammes de nitre et à la surface 

 quelques grammes de soude caustique. On chauffe jusqu'à 

 fusion. On reprend ensuite par l'eau, on fait bouillir et on lave 

 à l'eau chaude le résidu insoluble. 



La solution est peroxydée par du permanganate ajouté en 

 excès, qui la colore en vert en se transformant en manganate. 



On filtre, on acidifie par l'acide azotique, et on chauffe jus- 

 qu'à évaporation de l'excès d'acide. On reprend alors par 

 l'eau, qui dissout le vanadate avec l'azotate et le sulfate 

 alcalins. 



Dans la dissolution sensiblement neutre, l'addition d'un 

 peu de tannin produit un précipité bleu-noir ou une colora- 

 tion bleue, pour peu qu'il y ait une quantité sensible d'acide 

 vanadique. 



S'il y a un précipité, et que l'on puisse alors songer à un 

 véritable dosage, on le recueille sur un filtre, on sèche, brûle 

 le filtre et grille les cendres après les avoir humectées d'acide 

 azotique. Redissolvant enfin par l'eau ammoniacale, on ter- 

 mine par un dosage, à l'état de vanadate barytique Va 2 5 .2BaO 

 ou de vanadate uranique Va 2 5 .2V 2 3 . 



